Einzelne Mineralien. 



-31 - 



Die Temperatur der umkehrbaren Umwandlung Carnegieit (triklines 

 NaAlSiOj — Nephelin (hexagonal) konnte durch Abschreckungsversuche 

 zwischen 1245 und 1252°, also zu 1248° festgelegt werden. Mit Erhitzimgs- 

 kurven zeigt sich die Umwandlung erst dort, wo die Geschwindigkeit groß genug 

 geworden ist (ca. 1305°). Diese Zahlen zeigen deutlich den Vorzug der Ab- 

 schreckungsmethode bei den träge reagierenden Silikaten. 



Nephelin 

 Carnegieit 



W 60 

 Gewichtsproz. 



Anorthit 



Die Daten für die invarianten Punkte des| Diagramms sind folgende 

 (Ne = Nephelin, Cg = Carnegieit, An = Anorthit) (siehe Tabelle p. - 32 -). 



Auffallenderweise ist die Fähigkeit des triklinen Cg, Anorthit isomorph 

 aufzunehmen, geringer als die des Ne. 



Optische Untersuchung. Carnegieit. Immer polysynthetische 

 Zwillings bildung, oft mikroklinartig nach zwei Richtungen. Auslöschungs- 

 schiefe bis 36° gegen die Zwillingsgrenzen, y = 1,514,« = 1,509, y — « = 0,0050. 

 2 V 12—15°, neg. Spez. Gew. 2,513 bei 21°. Wahrscheinlich triklin. Auch 

 aus Flußmitteln nur in runden Kristallkörnern erhältlich. Nephelin. Nephelin- 

 mischkristalle in Glas (Feld C B G F des Diagramms) bilden scharf hexagonale 

 Basis- und rechtwinkelige Prismenschnitte. Aus Na-Wolframat kristallisiert 

 reiner Nephelin, immer nur mit {0001} und {1010}, aus. <y = 1,537, s = 1,533. 

 e — o) = —0,004. Spez. Gew. 2,619 bei 21°. (Natürlicher Nephelin o> = 1,541, 

 f. = 1,537, spez. Gew. 2,55 — 2,65). Cg und Ne gehorchen Gladstone's Gesetze 



= 0,2037 bei Cg, 0,2042 bei Ne. 



